text: dos concretos com agregados convencionais . Em concordância com os demais autores , GERARDU e HENDRIKS ( 1985 ) , citados por HANSEN ( 1992 ) , e RAVINDRARAJAH e TAM ( 1987a ) obtiveram reduções de 15% quando substituíram os agregados graúdos naturais por reciclados de Parece então que quem rege o comportamento do módulo de deformação dos concretos é o agregado . Assim , como o agregado reciclado é mais deformável que o agregado natural , o concreto produzido com este é mais deformável que o concreto produzido com agregados naturais . 1.6 Resistência à tração Para a resistência à tração , parece que a substituição dos agregados naturais pelos reciclados também provoca uma redução na mesma , embora esta pareça ser menos intensa que as reduções provocadas na resistência à compressão . Entretanto , há trabalhos em que se apresentam valores de perdas na resistência à tração da mesma ordem dos observados para a resistência à compressão , como alguns relatados por HANSEN ( 1992 ) e os encontrados por KATZ ( 2003 ) e BAIRAGI et al . ( 1993 ) , que obtiveram perdas médias da ordem de 23% e 41% , respectivamente . Contudo , ainda há trabalhos que apontam não somente reduções mas também pequenos acréscimos , como o de RAVINDRARAJAH e TAM ( 1985 ) , para concretos com agregados reciclados de concreto , e os citados por SHULZ e HENDRICKS ( 1992 ) , para concretos com agregados reciclados de cerâmica vermelha . Para o concreto com agregado reciclado de concreto , esses pequenos acréscimos são explicados pelos autores como um efeito do aumento do teor de pasta de cimento a uma constante relação água / cimento , uma vez que a resistência da ligação pasta / agregado exerce maior influência na resistência à tração que na resistência à compressão . Portanto , concretos confeccionados com agregados reciclados com elevado teor de pasta terão grandes chances de apresentar uma elevada resistência à tração ( RAVINDRARAJAH e TAM , 1985 ) . Já os acréscimos para os concretos com agregados reciclados de cerâmica vermelha podem ser explicados pela efeito pozolânico propiciada pela cerâmica vermelha . Prof . Dr . Antonio Eduardo B . Cabral 19 Segundo dados de pesquisas coletadas por HANSEN ( 1986 ) , a perda da resistência à tração dos concretos com agregados reciclados de concreto é menos sentida quando somente os agregados graúdos são substituídos , sendo mais visível quando se substitui ambos agregados ( graúdo e miúdo ) , geralmente atingindo reduções de até 20% . Coerente com isso , RAVINDRARAJAH e TAM ( 1987a ) observaram perda de 10% somente com a substituição dos agregados graúdos , sendo que essa elevou-se para 15% quando ambos agregados foram substituídos . Parece que a substituição dos agregados naturais pelos reciclados de cerâmica vermelha também provoca alterações na resistência à tração dos concretos com estes confeccionados , pois BRITO et al . ( 2005 ) , substituindo o agregado graúdo natural pelo agregado graúdo reciclado de cerâmica vermelha ,